## Pengaruh  Konsentrasi  NaOH  dan  Suhu  Delignifikasi  pada Kandungan Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit
(Effect of NaOH  Concentration and Delignification Temperature on Lignocellulose Content of Empty Fruit Bunches of Oil Palm)
Hafid Andre Permana 1* , Febrina Delvitasari 2 , Widia Rini Hartari 2 , Maryanti 2
1 Program  Studi  Produksi  dan  Manajemen  Industri  Perkebunan  Jurusan  Budidaya  Tanaman Perkebunan  Politeknik  Negeri  Lampung, Jl.  Soekarno-Hatta  No.  10  Rajabasa, Bandar  Lampung, Lampung, Indonesia, 35144
2 Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung, Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35144 E-mail: andrediender777@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Submitted: November 9, 2023 Accepted: March 20, 2024
Published: March 28, 2024
Keywords:
delignification, fiber, oil palm empty fruit bunches, sodium hydroxide Palm oil processing in the industry produces products and waste; the waste  generated  from  the  palm  oil  processing  process  will  have  a negative  impact  on  the  environment  if  it  is  not  processed.  Oil  palm empty  fruit  bunches  are  lignocellulosic  solid  wastes  that  contain cellulose, lignin, and hemicellulose content, so they have the potential to be raw materials for making bioethanol. In the process of producing bioethanol,  delignification  is  an  early  stage  that  aims  to  reduce  the lignin  content  in  lignocellulosic  materials  with  alkaline  or  alkaline pretreatment  solutions  such  as  the  use  of  NaOH  can  be  used  to  help separate  lignin  from  cellulose  fibers.  This  study  aimed  to  analyze  the effect  of  NaOH  concentration  and  delignification  temperature  on  the lignocellulosic  content  of  oil  palm  empty  fruit  bunches.  The  research method  was  arranged  descriptively  with  two  treatments:  the concentration of NaOH consisting of 3%, 4%, and 5%, and the heating temperature consisting of 100 o C, 110 o C, and 120 o C. Lignocellulosic content can be calculated using the Chesson method analysis with  the Microsoft  Excel  2016  application  as  a  data  processor.  The  results showed that 1 M NaOH concentration with heating temperature had an effect  on  the  observations  of  hemicellulose,  cellulose, and  lignin.  The best treatment of 1 M NaOH concentration and heating temperature on hemicellulose, cellulose, and  lignin  was  produced by  the  treatment  of 5% NaOH concentration with a heating temperature of 120 0 C. Copyright  ©  2024  Author(s).  This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pengolahan  kelapa  sawit  di  industri  menghasilkan  produk  dan  limbah .  Limbah  yang dihasilkan dari rangkaian  proses  pengolahan industri  kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Dampak negatif limbah yang dihasilkan dari suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Limbah padat  yang  dihasilkan  dari  pabrik  kelapa  sawit  sebagian  besar  berupa  tandan  kosong  yang jumlahnya 23-30% dari TBS yang diolah dan merupakan bahan organik yang kaya akan unsur hara (Susilawati & Supijatno, 2015).
Permana: Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Delignifikasi ...
Tandan  kosong  kelapa  sawit  (TKKS)  adalah  limbah  dari  pengolahan  tandan  buah  segar (TBS)  menjadi  minyak  dalam  bentuk crude  palm  oil (CPO)  (Mariana  et  al.,  2010).  TKKS merupakan  limbah  padat  berlignoselulosa  yang  memiliki  kadar  selulosa,  lignin,  dan hemiselulosa.  Lignoselulosa  hasil  dari  delignifikasi  merupakan  bahan  dasar  untuk  membuat surfaktan,  bioenergi,  pulp  dan  kertas,  furnitur,  dan  bahan  bangunan.  TKKS  masih  belum termanfaatkan  secara  optimal,  selama  ini  pemanfaatan  tandan  kosong  hanya  sebagai  pupuk kompos  dan  sebagai  pengeras  jalan  di  perkebunan  kelapa  sawit.  Dengan  kandungan  selulosa sebesar 45,95%, maka TKKS berpotensi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol (Yoricya et al., 2020).
Delignifikasi  merupakan  tahap  awal  pembuatan  bioetanol  yang  bertujuan  untuk mengurangi  kadar  lignin  di  dalam  bahan  berlignoselulosa.  Hasil  penelitian  terdahulu  telah mengkaji  delignifikasi  tandan  kosong  kelapa  sawit  untuk  menghasilkan  surfaktan  natrium lignosulfonat (Hartari et al., 2023a) dan pengaruh konsentrasi asam sulfat pada beberapa waktu delignifikasi  (Hartari  et  al.,  2023b).  Proses  delignifikasi  yang  sering  digunakan  yaitu  dengan penggunaan  larutan  basa  (Ika  et  al.,  2017).  Penggunaan  larutan  basa  atau alkali  pretreatmen t seperti  penggunaan  NaOH  dapat  digunakan  untuk  membantu  pemisahan  lignin  dari  serat selulosa.  Larutan  NaOH  yang  digunakan  untuk  mendelignifikasi  TKKS  berupa  larutan  encer agar tidak merusak struktur lignoselulosa (Herawati & Wibawa,2019). Penggunaan variasi suhu saat  pemanasan  menggunakan  autoclave  untuk  mendapatkan  suhu  yang  optimal  pada  proses delignifikasi tandan kosong kelapasawit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh konsentrasi NaOH dan suhu delignifikasi  pada kandungan lignoselulosa tandan kosong kelapa sawit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  lahan  praktik  kelapa  sawit  Politeknik  Negeri  Lampung, Laboratorium  Analisis  Tanaman  Perkebunan,  dan  Laboratorium  Teknologi  Pangan.  Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2021  sampai  dengan  Januari  2022.  Alat  dan  bahan  yang digunakan  adalah:  parang,  spatula  dan  pengaduk,  termometer,  statif, hot  plate ,  boiling  flash berleher,  kondensor, autoclave TOMY  ES-315, shaker ,  oven,  tanur,  mesin  penggiling/grinder biji-bijian, kain saring, corong, neraca analitik, gelas ukur 250 ml, gelas ukur 1000 ml, erlenmeyer 250 ml, TKKS  yang  berasal  dari  PTPN7  Unit  Bekri,  natrium  hidroksida (NaOH),  asam  sulfat ( H 2 SO 4 ) , dan akuades.
Metode  penelitian  disusun  secara  deskriptif  dengan  dua  perlakuan,  yaitu  konsentrasi NaOH yang terdiri atas  3%, 4%, dan 5% 1 M, serta suhu pemanasan yang terdiri atas 100 ºC, 110 ºC, dan 120 ºC.  Kadar lignoselulosa dapat dihitung menggunakan analisa metode Chesson dengan aplikasi Microsoft Excel 2016 sebagai pengolah data. Bahan baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PTPN VII Unit Bekri. Bahan baku TKKS memiliki ukuran yang besar, untuk memperkecil ukurannya maka dilakukan proses pencacahan  menggunakan  golok  agar  memperkecil  ukuran.  Bahan  baku  yang  telah  dicacah dijemur di bawah sinar  matahari dengan waktu 1 hari untuk menghilangkan kadar airnya. Agar TKKS kering dengan optimal maka TKKS perlu dioven dengan suhu 121 ºC selama 1 hari untuk mendapatkan  berat  yang  konstan  (Sutiya  et  al.,  2012).  Kemudian  TKKS  yang  telah  kering dihaluskan  dengan  penggiling  hingga  menjadi  tepung  40  mesh.  Setelah  TKKS  cukup  halus,
dilakukan pengayakan dengan ukuran 40 mesh sehingga TKKS berbentuk serbuk yang seragam (Darsono & Sumarti, 2014).
Pembuatan larutan Standar NaOH dilakukan untuk memastikan ketepatan konsentrasi dari NaOH yang akan digunakan sebagai larutan standar dan untuk memastikan apakah konsentrasi larutan  NaOH  yang  kita  buat  sudah  sesuai  dengan  konsentrasi  yang  diinginkan  agar  larutan NaOH homogen (Yuanita et al., 2013). Perhitungan dalam pembuatan larutan standar NaOH 1 M didapat dari Ika (2019).
Perhitungan :
N = (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑥 𝑛)
(𝑀𝑟 𝑥 𝑣𝑜𝑙) (1)
Perlakuan dengan menggunakan basa dilakukan dengan menggunakan   metode    menurut Yoricya et al. (2020). Sampel serbuk TKKS ukuran 40 mesh ditimbang sebanyak 5 g dimasukan dalam erlenmayer ukuran 250 ml, kemudian ditambahkan larutan NaOH sebanyak 3 %, 4 %, dan 5 % 1 M. Tambahkan akuades pada erlenmeyer 250 ml sampai penuh 250 ml.  Setelah itu, TKKS dihomogenisasi menggunakan spiner selama 3 menit dan dipanaskan dalam autoclave pada suhu 100  ºC,  110  ºC  dan  120  ºC  dengan  waktu  pemanasan  1  jam,  kemudian  sampel  disaring, didapatlah serat hasil delignifikasi.
Kadar  lignoselulosa  dapat  dihitung  menggunakan  analisa  metode  Chesson   (Ika  et  al., 2017). Metode Chesson adalah analisis gravimetri yang setiap komponen setelah dihidrolisis atau dilarutkan. Satu gram sampel kering (a) direfluks selama 2 jam dengan 150 ml akuades pada suhu 100 °C. Residu kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105 o C selama 4 jam (b).  Residu sampel  yang  telah  dikeringkan  direfluks  selama  2  jam dengan 150 ml 0,5 M H 2 SO 4 pada suhu 100 °C. Residu kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105 o C selama 4 jam (c). Residu sampel  yang  telah  dikeringkan  ditambahkan  10  ml 72  %  H 2 SO 4 dan  direndam  selama  4  jam, kemudian diencerkan menjadi 0,5 M  H 2 SO 4 dan direfluks pada suhu 100 °C selama 2 jam. Residu kemudian dikeringkan dengan  oven  pada  suhu  105 o C  selama  4  jam  (d).  Residu  sampel  yang telah dikeringkan kemudian diabukan dengan tanur pada suhu 600 °C selama 3 jam. Abu yang didapat  kemudian  ditimbang  (e).  Perhitungan  dilakukan  menggunakan  rumus  dari  Ika  at  al. (2017):
a. Hemiselulosa (%) = 𝑏−𝑐 𝑎 x 100 %                                                                                    (2)
b. Selulosa (%)
= 𝑐−𝑑 𝑎 x 100 %                                                                                 (3)
c. Lignin (%) = 𝑑−𝑒 𝑎 x 100 %                                                                                       (4)
Keterangan:
a = Berat kering awal sampel tandan kosong kelapa sawit
b = Berat kering residu sampel direfluk dengan air panas
c = Berat residu sampel setelah direfluk dengan 0,5 M H 2 SO 4
d = Berat residu sampel setelah diperlakukan dengan 72 % H 2 SO 4
e = Abu dari residu sampel
Permana: Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Delignifikasi ...

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis    variabel  pengamatan  pengaruh  konsentrasi  NaOH  dan  suhu  delignifikasi terhadap kandungan lignoselulosa tandan kosong kelapa sawit yaitu hemiselulosa, selulosa, dan lignin.  Hasil  pengamatan  pengaruh  konsentrasi  NaOH  1  M  dan  suhu  delignifikasi  terhadap kandungan lignoselulosa tandan kosong kelapa sawit disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis variabel pengamatan
Perlakuan Variabel pengamatan Konsentrasi NaOH (1 M) Suhu pemanasan ( o C) Hemiselulosa (%) Selulosa (%) Lignin (%) 3% 100 24,86 46,61 23,00 110 25,18 48,05 20,04 120 25,94 51,31 18,15 4% 100 25,41 47,24 22,25 110 26,94 48,64 19,71 120 27,50 52,05 17,05 5% 100 26,56 48,60 21,09 110 27,70 49,78 17,45 120 28,06 53,26 15,05
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu  pemanasan  memberikan reaksi terhadap  kandungan hemiselulosa,  selulosa,  dan sisa lignin .

## Hemiselulosa
Hemiselulosa  adalah  heteropolisakarida  yang  banyak  terdapat  di  dalam   dinding  sel tanaman.  Kandungan  utama  hemiselulosa  adalah  xilan,  dengan  komponen  lainnya  yaitu  grup acetyl, feruloyl, coumaroyl, dan kelompok lain (Sari et al., 2019). Kandungan hemiselulosa pada perlakuan konsentrasi NaOH dan suhu pemanasan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Kandungan hemiselulosa pada perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu pemanasan
Suhu ( o C)
Permana: Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Delignifikasi ...
Hasil  pengujian kandungan hemiselulosa  pada  Gambar  1, menunjukan bahwa  perlakuan konsentrasi  NaOH  dengan  suhu  pemanasan  memberikan  reaksi  terhadap  kandungan hemiselulosa.  Hemiselulosa  merupakan  senyawa  matriks  yang  terdapat  di  antara  mikrofibril - mikrofibil  selulosa.  Pengaruh  konsentrasi  NaOH  terhadap  hemiselulosa  diduga  karena penggunaan  bahan  kimia  NaOH  mampu  melarutkan  kandungan  hemiselulosa  pada  TKKS. Konsentrasi NaOH yang tepat mampu merusak struktur selulosa yang menagkibatkan serat -serat selulosa terbuka sehingga kandungan hemiselulosa akan mudah larut (Lee et al., 2009).
Pada  Gambar  1  menunjukan  hasil  kandungan  hemiselulosa  yang  meningkat  yang berbanding lurus dengan meningkatnya masing-masing  perlakuan. Jika konsentrasi naik maka kandungan hemiselulosa mengalami peningkatan, begitu juga dengan perlakuan suhu pemanasan apabila  suhu  meningkat  kandungan  hemiselulosa  pun  meningkat.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmatullah  et  al.  (2020)  yang  menyatakan  hasil  penelitian larutan NaOH 8 %; 10 %; 12 % dengan suhu pemanasan 75 o C dan waktu pemanasan selama 3 jam, berturut-turut menghasilkan kadar hemiselulosa 18 %, 40 %, dan 50 %. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah konsentrasi NaOH berbanding lurus terhadap jumlah kandungan  hemiselulosa yang dihasilkan.
Kandungan  hemiselulosa  tertinggi  setelah  perlakuan  konsentrasi  NaOH  1  M  dan  suhu pemanasan terdapat pada perlakuan konsentrasi NaOH 5 % 1 M dengan suhu pemanasan 120 o C yaitu 28,06 % dan terendah pada perlakuan konsentrasi NaOH 3 % dengan suhu pemanasan 100 o C yaitu 24,71 %.

## Selulosa
Selulosa  adalah  suatu  polimer  glukosa  berantai  sangat  panjang  yang  penting  sebagai pendukung  struktur  tanaman.  Bersamaan  dengan  lignin,  hemiselulosa,  dan  pektin,  selulosa adalah suatu komponen dinding sel tanaman. Di dalam tanaman, selulosa merupakan cadan gan karbon primer hasil fotosintesis (Siagian, 2019). Kandungan selulosa pada perlakuan konsentrasi NaOH dan suhu pemanasan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Kandungan selulosa pada perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu pemanasan
Hasil  pengujian  kandungan  selulosa  pada  Gambar  2,  menunjukan  bahwa  perlakuan konsentrasi  NaOH  dengan  suhu  pemanasan  memberikan  reaksi  terhadap  kandungan  selulosa. Hal  ini  diduga  karena  konsentrasi  NaOH  yang  tinggi  dan  suhu  pemanasan  tinggi  dapat
Suhu ( o C)
Permana: Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Delignifikasi ...
mempercepat reaksi kimia pada proses delignifikasi lignin yang mengikat selulosa pada TKKS. Konsentrasi  NaOH  tinggi  dan  suhu  tinggi  dapat  mempercepat  terjadinya  pergerakan  molekul NaOH  dan  molekul  lignin  yang  mengikat  selulosa.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan Muryanto et al. (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH dan semakin tinggi suhu pemanasan maka proses delignifikasi akan semakin tinggi, kondisi optimal konsentrasi NaOH 10% dengan suhu 150 o C. Pada kondisi konsentrasi NaOH 10% dan suhu 150 o C, delignifikasi TKKS mencapai 76,74%. Menurut Muryanto et al. (2016) penggunaan bahan kimia  NaOH  bertujuan  memisahkan  lignin  yang  melapisi  selulosa  pada  TKKS  karena  NaOH mampu  mengikat  lignin  atau  lilin  yang  menutupi  selulosa.  Mekanisme  yang  terjadi  adalah saponifikasi  ikatan-ikatan  ester  antar  molekul  yang  mengikat  silang  xilan  dan  komponen - komponen lainnya. Kandungan selulosa tertinggi setelah perlakuan konsentrasi NaOH  1 M dan suhu pemanasan  terdapat pada  perlakuan konsentrasi  NaOH 5%  1 M  dengan  suhu  pemanasan 120 o C  yaitu  53,26%  dan  terendah  pada  perlakuan  konsentrasi  NaOH  3%  dengan  suhu pemanasan 100 o C yaitu 46,61%.

## Sisa Lignin
Lignin  merupakan  zat  organik  yang  memiliki  polimer  banyak  dan  merupakan  hal  yang penting  dalam  dunia  tumbuhan.  Lignin adalah polimer  berkadar aromatik-fenolik  yang tinggi, berwarna kecoklatan, dan relatif lebih mudah teroksidasi. Lignin tersusun atas jaringan polimer fenolik  yang  berfungsi  merekatkan  serat  selulosa  dan  hemiselulosa ,  sehingga  menjadi  sangat kuat  (Sari  et  al.,  2019).  Kandungan  sisa  lignin  pada  perlakuan  konsentrasi  NaOH  dan  suhu pemanasan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kandungan sisa lignin pada perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu pemanasan
Hasil  pengujian  kandungan  sisa  lignin  pada  Gambar  3  menunjukan  bahwa  perlakuan konsentrasi NaOH dengan suhu pemanasan memberikan reaksi terhadap kandungan lignin.  Hal ini diduga karena kandungan NaOH pada proses delignifikasi terhadap lignin mampu mengikat kandungan selulosa pada TKKS. Selain itu perlakuan suhu pemanasan dapat membantu kinerja NaOH dalam memutus ikatan lignin yang melindungi selulosa pada TKKS. Pros es pemanasan dengan suhu tinggi dapat membantu menguraikan dan melepaskan lignin yang mempers atukan ikatan antar molekul lignin dengan selulosa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sutikno  et  al.  (2015),  yang  menyatakan  bahwa  penurunan  kadar  lignin  disebabkan  oleh
Suhu ( o C)
rusaknya senyawa lignin, sehingga larut dalam pelarut. Pelarutan lignin disebabkan oleh transfer ion  hidrogen  dari  gugus  hidroksil  pada  lignin  ke  ion  hidroksil.  NaOH  mendegradasi  lignin dengan memutus ikatan silang ester pada lignin dan meningkatkan porositas biomassa limbah.
Kandungan  sisa  lignin  terkecil  setelah  perlakuan  konsentrasi  NaOH  1  M  dan  suhu pemanasan terdapat pada perlakuan konsentrasi NaOH 5% 1 M dengan suhu pemanasan 120 o C yaitu  15,05%  dan  sisa  lignin  terbesar  pada  perlakuan  konsentrasi  NaOH  3%  dengan  suhu pemanasan 100 o C yaitu 23,00%.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi NaOH 1 M dengan  suhu  pemanasan  pada  pengamatan  hemiselulosa,  selulosa,  dan  lignin.  Perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu pemanasan terbaik pada hemiselulosa terdapat pada perlakuan konsentrasi NaOH 5 % dengan suhu pemanasan 120 o C. Perlakuan konsentrasi NaOH 1 M dan suhu  pemanasan  terbaik  pada  selulosa  terdapat  pada  perlakuan  konsentrasi  NaOH  5%  dengan suhu  pemanasan  120 o C.  Perlakuan  konsentrasi  NaOH  1  M  dan  suhu  pemanasan  terbaik  pada lignin terdapat pada perlakuan konsentrasi NaOH 5% dengan suhu pemanasan 120 o C.

## DAFTAR PUSTAKA
Darsono, & Sumarti, M. (2014). Pembuatan bioetanol dari lignoselulosa tandan  kosong kelapa sawit menggunakan perlakuan awal iradiasi berkas elektron  dan NaOH. Kimia Kemasan, 36, 245–252.
Herawati, D. A., & Wibawa, A. A. (2019). Pengaruh penambahan molase pada produksi bioethanol dari limbah padat industri pati aren. Jurnal Biomedika , 2 (2), 198–199.
Hartari,  W.  R.,  Undadraja,  B.,  Delvitasari,  F.,  Maryanti,  Ersan,  &  Sarono.  (2023a).  Pemanfaatan limbah  delignifikasi  bioethanol  dari  tandan  kosong  kelapa  sawit  menjadi  surfaktan  natrium lignosulfonat.
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan , 7 (3), 1180–1186. https://doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2786
Hartari,  W.  R.,  Delvitasari,  F.,  Maryanti,  M.,  Undadraja,  B.,  Hasbullah,  F.,  &  Deksono,  G.  A.
(2023b). Pengujian lignoselulosa tandan kosong kelapa sawit dengan waktu delignifikasi H 2 SO 4 menggunakan  uap  bertekanan. Jurnal  Agro  Industri  Perkebunan , 11 (3),  151-158. https://doi.org/10.25181/jaip.v11i3.3007
Ika, D.  (2019). Alat otomatisasi pengukur kadar vitamin C dengan metode titrasi asam basa. Jurnal Neutrino, 1 (2), 163–178.
Ika, K., Habibah, U., Yustiana, D., & Fajriah, I. (2017). Proses delignifikasi menggunakan NaOH dan amonia (NH 3 ) pada tempurung kelapa. Jurnal Integrasi Proses, 6(4), 197–201.
Lee, S. H., Doherty, T. V., Linhardt, R. J., & Dordick, J. S. (2009). Ionic liquid mediated selective extraction of lignin from wood leading to enhanced enzymatic cellulose hydrolysis. Biotechnol. and Bioeng ., 102 (5), 1368-1376.
Mariana, F. L., Zulfansyah, & Iwan, M. (2010). Delignifikasi tandan kosong sawit dalam media asam formiat. Seminar Nasional Sains & Teknologi III (pp. 217–225).
Muryanto,  Sudiyani,  Y.,  &  Abimanyu,  H.  (2016).  Optimasi  proses  perlakuan  awal  NaOH  tandan kosong kelapa sawit untuk menjadi bioetanol. Jurnal Kimia Terapan Indonesia, 18 (1), 27-35.
Permana: Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Delignifikasi ...
Rahmatullah,  R.,  Selpiana,  S.,  Sari,  E.  O.,  Putri,  R.  W.,  Waluyo,  U.,  &  Andrianto,  T.    (2020). Pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kadar selulosa pada proses delignifikasi dari serat kapuk sebagai  bahan  baku  biodegradable  plastic  berbasis  selulosa  asetat. Applicable  Innovation  of Engineering and Science Research (AVoER), 12 (8), 305–308.
Sari,  P.  D.,  Puri,  W.  A.,  &  Hanum,  D.  (2019). Delignifikasi  Bahan  Lignoselulosa:     Pemanfaatan Limbah Pertanian . CV Penerbit Qiara Media.
Siagian, H. S. (2019). Modifikasi Alang-alang Sebagai Filler Adsorben Logam Berat . Deepublish.
Susilawati,  &  Supijatno.  (2015).  Pengelolaan  limbah  kelapa  sawit  ( Elaeis  guineensis Jacq.)  di perkebunan kelapa sawit, riau waste. Bul. Agrohorti, 3 (2), 32-37.
Sutikno, Marniza, M, & Yanti, M. F. (2015). Pengaruh perlakuan awal basa dan asam terhadap kadar gula reduksi tandan kosong kelapa sawit. Jurnal Teknologi Industri & Hasil Pertanian , 20 (1),
1–10.
Sutiya, B., Istikowati, W. T., & Rahmadi, A. (2012). Kandungan kimia dan sifat serat alang-alang ( Imperata cylindrica ) sebagai gambaran bahan baku pulp dan kertas. Bioscientiae, 9 (2), 8–19.
Yoricya,  G.,  Aisyah,  S.,  Dalimunthe,  P.,  Manurung,  R.,  &  Bangun,  N.  (2020).  Hidrolisis  hasil delignifikasi  tandan  kosong  kelapa  sawit  dalam  sistem  cairan ionik choline  chloride . Jurnal Teknik Kimia USU, 5 (1), 27–33.
Yuanita,  E.,  Gunawan,  E.  R.,  Kurniawati,  L.,  &  Kamali,  S.  R.    (2013).  Studi  kinetika  reaksi esterifikasi enzimatis asam miristat dengan oleil alkohol. Molekul, 8 (1), 9-19.